374 Vereinszeitung. 



Eigenschaft jedem Kreide - Anstriche abgeht. Dagegen ist der An- 

 strich von Zinkweiss mit Wasserglas ausserordentlich schön weiss 

 und dieses Material würde sich ohne Weiteres hierzu eignen, wenn 

 die Wirkung des Wasserglases auf Zinkweiss nicht eine zu heftige 

 wäre. Zinkweiss und Wasserglas verbinden sich fast augenblicklich, 

 indem sich kieselsaures Zink bildet und man würde nicht so viel 

 Zeit haben, um den Anstrich auszuführen, wenn man nicht dem 

 Zinkweiss vorher 1/4 — 1/2 Blanc fix zumischte, welches mit W^asser- 

 glas ebenfalls eine gute weisse, aber halb durchsichtige Farbe bildet 

 und verhindert, dass das mit Wasserglas angeriebene Zinkweiss so 

 plötzlich erhärte. Bleiweiss eignet sich zum Anstreichen mit Wasser- 

 glas weniger als Zinkweiss. Um die verschiedenen Farben hervor- 

 zubringen, mischt man die Kreide oder das Zinkweiss mit gelbem 

 oder gebranntem Ocker, lichtem Chromgelb, Schwefelcadmium, 

 blauem und grünem Ultramarin, Schweinfurter Grün, Chromoxvd, 

 Zinnober, Braunroth etc., Berliner Blau, Pariser Blau und jene 

 grünen Farben, welche aus Chromgelb und Berliner Blau bereitet, 

 z. B. Neuwieder Grün, Laubgrün können zum Anstriche mit Wasser- 

 glas nicht benutzt werden, eben so wenig alle jene Farben, welche 

 aus Pflanzen erzeugt werden, z. B. Orlean, Saftgrün, Schüttgelb etc. 

 Wenn man einen billigen Anstrich zu erzielen wünscht, so 

 kann man auch einen gewöhnlichen Wasserfarbe - Anstrich mit 

 Wasserglas überstreichen, man macht dann aber vorher eine Probe, 

 da manche Farbenanstriche durch einen Wasserglasanstrich sich 

 ablösen. Mit gewöhnlichem Weisskalk geweisste Wände, können 

 vortheilhaft mit einem Anstriche von Wasserglas versehen werden, 

 wodurch sie viel dauerhafter werden, nicht abschmutzen und zu- 

 gleich abgewaschen werden können. 



3) Anstrich auf Metalle, Glas und Porcellan. Der Wasserglas- 

 anstrich mit und ohne Farben haftet ganz vorzüglich auf Metallen, 

 Eisen, Zink und Messing und schützt dieselben gegen die Einflüsse 

 der Luft und des Wassers, also gegen das Rosten, besonders wenn 

 man Sorge trägt, dass diese Anstriche einige Zeit ausser Berührung 

 mit Wasser bleiben. Mit Wasserglas angestrichenes Eisen, besonders 

 wenn man dem Wasserglase etwas fein geschlämmten Braunstein 

 zusetzt, erträgt sogar Glühhitze, ohne dass der Anstrich leidet, wes- 

 halb man, um das Rosten zu verhindern, Ofenpfeifenröhren vortheil- 

 haft mit diesem Anstriche von aussen vei-sehen kann. Hinsichtlich 

 der Farben zum Anstriche der Metalle gilt das oben Gesagte. 

 Wenn man Glas mit Wasserglasfarben bemalt, so wird diese Malerei 

 halb durchsichtig; diese Eigenschaft und der billige Preis dieser 

 Glastafeln erlaubt es, dieselben zu Kirchenfenstern und zur Zierde 

 der Wohnungen häufiger zu benutzen. Blancfix, mittelst Kali -Wasser- 

 glas auf Glas gestrichen, giebt demselben eine milchweisse Farbe von 

 grosser Schönheit; die Farbe verbindet sich innig mit der Kiesel- 

 erde : nach einigen Tagen lässt sich die Farbe selbst durch W^aschen 

 mit warmem Wasser nicht mehr entfernen. Setzt man das auf 

 diese Weise bemalte Glas einer hohen Temperatur aus, so bildet 

 sich auf seiner Oberfläche ein schönes Email, welches vortheilhaft 

 das mit Zinnoxyd erzeugte Email ersetzen kann. Ultramarin, Chrom- 

 oxyd und die gefärbten Emaille werden diese neue Art Glasmalerei 

 sehr unterstützen. 



4) Verkieselung von Steinen, namentlich von Kalksteinen und 

 aolchen, welche leicht verwittern. Wenn man gemahlene Kreide 

 mit einer Auflösung von Wasserglas zum Teige anrührt, so erhält 

 man eine Masse, welche langsam an der Luft erhärtet und endlich 



